## Urania

## Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
Beranda jurnal: http://jurnal.batan.go.id/index.php/urania/

## KARAKTERISASI KANDUNGAN URANIUM DAN UNSUR JEJAK PELET SINTER UO 2 UNTUK FORENSIK NUKLIR
Torowati 1 , Ngatijo 1 , Rahmiati 1 , Deni Mustika 1 , Erilia Yusnitha 1 , Tri Yulianto 1 , Jan Setiawan 1 1 Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir – BATAN Kawasan PUSPIPTEK Serpong Gd. 65, Tangerang Selatan, Banten 15314 e-mail: torowati@batan.go.id
(Naskah diterima: 22 –12–2020, Naskah direvisi: 22–01–2021, Naskah disetujui: 26–02–2021)

## ABSTRAK
KARAKTERISASI KANDUNGAN URANIUM DAN UNSUR JEJAK PELET SINTER UO 2 UNTUK FORENSIK NUKLIR. Forensik nuklir merupakan salah satu alat yang penting didalam keamanan nuklir  terkait  dengan  penegakan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan    keberadaan  bahan  nuklir  dan radioaktif memiliki potensi bahaya baik dari segi keselamatan, kesehatan hingga ancaman dalam keamanan nuklir.  Didalam  forensik nuklir, sidik jari adalah karakteristik bahan nuklir dan radioaktif untuk memberi  informasi asal-usul suatu bahan nuklir sehingga diharapkan mempunyai data-data dari bahan nuklir dan radioaktif. Data-data diperoleh dari hasil  karakterisasi berupa pengujian baik pengujian secara fisika ataupun kimia. Pengujian secara fisika seperti pengamatan visual, dimensi, fasa  sedangkan  secara  kimia  antara  lain  penentuan  unsur  bahan  nuklir,  penentuan  konsentrasi unsur –unsur  dalam bahan nuklir. Dalam makalah ini telah dilakukan pengujian kandungan uranium dan unsur jejak dalam bahan nuklir pelet uranium oksida (UO 2 ) dengan tujuan untuk sidik jari dalam mendukung forensik nuklir yang ada di PTBBN, BATAN. Pengujian kandungan uranium dilakukan secara  titrasi  potensiometri  sedangkan  pengujian  unsur  jejak  selain  uranium  dengan  metode spektrofotometri serapan atom. Hasil rerata pengujian kandungan uranium dalam bahan nuklir  dan radioaktif  tersebut  diperoleh  antara    87%  sampai  88%  hal  ini  menginformasikan  bahwa  bahan tersebut adalah bahan nuklir UO 2. Hasil pengujian kandungan unsur jejak selain uranium dalam pengujian ini berbeda pengayaan maka kandungan unsur jejaknya berbeda pula, sehingga dapat menginformasikan tentang tingkat pengayaan uranium yang dimiliki oleh pellet UO 2 tersebut. Data- data tersebut dapat digunakan sebagai sidik jari dalam forensik nuklir sehingga dapat membantu penyidik  dalam  indentifikasi  pada  forensik  nuklir  apabila  terjadi  penyelewengan  atau penyalahgunaan dari jenis bahan nuklir tersebut.
Kata kunci : Uranium, pelet sinter, sidik jari, forensik nuklir. .
Karakterisasi Kandungan Uranium dan Unsur Jejak Pelet Sinter UO 2 Untuk Forensik Nuklir (Torowati, Ngatijo, Rahmiati, Deni Mustika, Erilia Yusnitha, Tri Yulianto, Jan Setiawan)

## ABSTRACT
URANIUM  CONTENT  AND  TRACING  ELEMENTS  CHARACTERIZATION  OF  UO 2 PELLETS FOR NUCLEAR FORENSICS. Nuclear forensics is one of the important tools in nuclear security related to law enforcement. Nuclear materials and radioactive materials have potential hazards in terms of safety, health, up to threats to the nuclear security. In nuclear forensics, fingerprints are the characteristics of nuclear materials and radioactive materials which provide information on the origins of the nuclear materials, from where data of nuclear materials and radioactive materials are expected to be collected. The data can be obtained from characterization by physical and chemical testing.  The  physical  tests  include  visual  observations,  dimensions,  and  phases  while  chemical tests cover elemental analysis of the nuclear materials and analysis of elements concentration in the nuclear materials. In this  study, analysis of uranium and trace elements contents  in uranium dioxide pellets  was carried out in PTBBN - BATAN with the purpose to collect the fingerprint for nuclear forensics. The analysis of uranium content was conducted by potentiometric titration and the  trace  elements  content  was  analyzed by atomic  absorption  spectrophotometric  method.  The results show that uranium content of the nuclear materials tested has the average results from 87% to 88%, indicating that the materials are UO 2 . The analysis of trace elements content was done to UO 2 of varied enrichment level and the results show that  the trace elements are not similar, which informs about the level of enrichment of the uranium dioxide pellets. These data can be used as fingerprint  for  nuclear  forensics  that  can  assist  the  investigators  in  the  identification  of  nuclear forensics when misuse of nuclear materials occurs.
Keywords: Uranium, sintered pellets, fingerprint, nuclear forensics.
Karakterisasi Kandungan Uranium dan Unsur Jejak Pelet Sinter UO 2 Untuk Forensik Nuklir (Torowati, Ngatijo, Rahmiati, Deni Mustika, Erilia Yusnitha, Tri Yulianto, Jan Setiawan)

## PENDAHULUAN
Forensik nuklir merupakan disiplin ilmu analitik  yang  berkembang  pada  tahun  1990 sebagai  bentuk  respon  dari  adanya  kejadian penyelundupan  bahan  nuklir  [1].  Teknik analitik  dalam  forensik  nuklir  dilakukan  untuk mengidentifikasi  asal  usul  bahan  nuklir  dan bahan radioaktif. Indentifikasi atau penelusuran  asal  bahan  tersebut  bertujuan untuk  meningkatkan  proteksi  fisik  dan mencegah  kejadian/penyalahgunaan  bahan nuklir  dan  bahan  radioaktif  di  masa  depan. Forensik  nuklir  merupakan  salah  satu instrumen  penting  dalam  sistem  keamanan nuklir, terutama terkait dengan aspek penegakan hukum. Keberadaan bahan nuklir dan bahan radioaktif tersebut memiliki potensi bahaya baik dari segi keselamatan, kesehatan hingga ancaman dalam keamanan nuklir [2,3].
Ancaman  kemanan  nuklir  bukan  saja dapat  terjadi  di  negara  pemanfaat  bahan nuklir  dan  radioaktif,  tetapi  dapat  juga mengancam setiap negara manapun. Transportasi  bahan  nuklir  dan    radioaktif sangat berpotensi menjadi ancaman keamanan nuklir yang harus diwaspadai oleh setiap negara.  Oleh karena itu setiap negara harus  peduli  terhadap  keamanan  nuklir  dan melalui  forensik  nuklir,  sistem  keamanan bahan nuklir dan radioaktif yang dimiliki suatu negara dapat ditingkatkan.  Indonesia sebagai pemanfaat  bahan  nuklir  dan  radioaktif  untuk tujuan  damai  dengan  posisi  geografis  yang berada  di  jalur  transportasi  perdagangan dunia, harus sadar akan pentingnya menjaga keamanan  nuklir.    Kegiatan  forensik  nuklir dapat membantu dalam melakukan investigasi hilangnya bahan nuklir yang dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nuklir, dan  mampu  melakukan  verifikasi  terhadap bahan  nuklir  dan  radioaktif  di  luar  kendali badan pengawas. Peran forensik nuklir antara lain meningkatkan respon dalam menghadapi kejadian  yang  terkait  dengan  keamanan nuklir.  Forensik  nuklir  ini  dapat  digunakan untuk mendukung penyelidikan tindak kriminal [4].    Perangkat  yang  menjadi  kekuatan forensik  nuklir  adalah  kemampuan  analisis dan yang tidak kalah pentingnya adalah basis data  sidik  jari  bahan  nuklir  dan  radioaktif. Sidik  jari  ini  merupakan  karakteristik  yang mampu  memberikan  informasi  unik  yang nantinya  akan  bermuara  pada  diketahui mengenai  asal  usulnya.    Informasi  ini  akan digunakan untuk mendukung dalam penyelidikan  suatu  tindak  kriminal  yang melibatkan bahan nuklir dan radioaktif. Pentingnya  basis  data  sidik  jari  bahan nuklir  dan  radioaktif  ini  menjadi  keunggulan
bagi  suatu  negara.    Kegiatan  pengumpulan data  karakteristik  sehingga  menjadi  suatu basis  data  menjadi  suatu  keharusan.  Data karakterisasi bahan nuklir dan radioaktif yang dilakukan meliputi pengujian secara fisika dan kimia.    Pengujian  secara  fisika  antara  lain seperti  pengamatan  visual,  dimensi,  isotop dan lainnya, sedangkan secara kimia  antara lain  penentuan  unsur  radioaktif,  penentuan konsentrasi unsur jejak selain radioaktif [4].
Pemanfaatan bahan nuklir untuk keperluan  bahan  bakar  nuklir  dilakukan  oleh Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional  (BATAN), tepatnya Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN).  Kegiatan mengumpulkan informasi dan  melakukan  karakterisasi  bahan  nuklir untuk  keperluan  basis  data  forensik  nuklir dimulai  dari  bahan  nuklir  dan  radioaktif  yang dimiliki oleh PTBBN, kemudian ke pusat lain di BATAN  dan  seluruh  bahan  nuklir  dan radioaktif di Indonesia.  Salah satu litbang  di PTBBN  adalah  fabrikasi  elemen  bakar  nuklir untuk  reaktor  daya  dengan  bahan  utama bahan  bakar  nuklirnya  berupa  pelet  sinter UO 2 .  Pada  saat  ini  litbang  fabrikasi  bahan bakar  nuklir  selain  menggunakan  uranium alam  juga  dikembangkan  menggunakan uranium dengan tingkat pengayaan antara 2% hingga 5%. Pengayaan yang digunakan pada litbang PTBBN ini sesuai dengan  pengayaan yang  dibutuhkan  untuk  bahan  bakar  reaktor nuklir  komersial  seperti  di  Amerika  yang menggunakan  pengayaan  sebesar  3  % hingga 5 % [1,5]. Spano dkk [5] membandingkan  UO 2 alam  kandungan  U 235
0,71%  berasal  dari  penambangan  Afrika Selatan  dengan  UO 2 diperkaya  3,98%  untuk tujuan membedakan karakteristik unik antara uranium  alam  dengan  uranium  yang  telah mengalami pengayaan, mendapatkan informasi  asal  geologi  dan  sejarah  proses, serta sebagai data untuk keperluan investigasi forensik  di  masa  depan.    Pada  makalah  ini difokuskan  melakukan    karakterisasi  berupa pengujian/analisis  secara  kimia  (merusak) yaitu pengujian kandungan uranium dan unsur jejak  selain  uranium  yang  terkandung  dalam pelet  UO 2 hasil  sinter  tersebut  [1-3].
Pengujian  kandungan  uranium  dilakukan secara  titrasi  potensiometri  menggunakan potensiometer  T-90  sedangkan  pengujian unsur  jejak  dalam  pelet  UO 2 hasil  sinter dilakukan  secara  spektrofotmetri  serapan atom  (AAS).    Dari  pengujian  ini  diharapkan dapat  diketahui  kandungan  uranium  dan unsur  jejak      dalam  pelet  UO 2 hasil  sinter, sehingga  data  yang  diperoleh  dari  pengujian dapat menambah basis data bahan nuklir dan radioaktif.
Karakterisasi Kandungan Uranium dan Unsur Jejak Pelet Sinter UO 2 Untuk Forensik Nuklir (Torowati, Ngatijo, Rahmiati, Deni Mustika, Erilia Yusnitha, Tri Yulianto, Jan Setiawan)

## METODOLOGI
Bahan  yang  digunakan  adalah  adalah pelet UO 2 hasil sinter dengan pengayaan 2, 3, 4,  dan  5%,  dan  pelet  UO 2 alam  hasil  sinter dengan  penambahan  dopan  Cr 2 O 3 0,4%, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Pelet  UO 2 diperkaya hasil sinter.
Pengujian    kandungan  uranium  yang dilakukan secara titrasi potensiometri mengacu pada metode Davies Gray. Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui kandungan/kadar uranium dalam suatu bahan/sampel. Prinsip dasar pengujian uranium dengan titrasi potensiometri ini harus berada dalam bentuk larutan uranil nitrat yang penentuan  kadar  uraniumnya  berdasarkan pada reaksi reduksi-oksidasi (redoks). Larutan uranium  (uranil  nitrat)  dengan  kandungan uranium masing-masing ± 10 g/L diambil dari pelet UO 2 sinter dengan cara melarutkan pelet UO 2 menggunakan  HNO 3 .    Masing-masing larutan  uranil  nitrat  tersebut  dimasukkan dalam  labu  ukur  dan  volum  tertentu  dan ditepatkan  sampai  tanda  menggunakan  air bebas  mineral  (ABM).  Larutan  uranil  nitrat mengandung  uranium  dengan  valensi  (VI) akan direduksi menjadi uranium (IV) menggunakan  larutan  FeSO 4 1  M  sebagai reduktor.  Sejumlah  masing-masing  1  ml larutan  uranil  nitrat,  diambil  kemudian ditambahkan  H 2 SO 4 1  M  dan  dipanaskan hingga  kisat.  Tambahkan  HNO 3 1  M  dan larutan diaduk selama 45 menit.  Selanjunya, ditambah  NH 2 SO 3 H  1,5  M  dan  H 3 PO 4 85% dalam  larutan  dengan  pengadukan  hingga larutan yang semula bening berubah menjadi putih susu. Larutan ditambahkan FeSO 4 7H 2 O dan  Mo  (IV)  dalam  (NH4) 6 Mo 7 O 24 4H 2 O  (0,4 %)    sebagai  katalisator  dengan  pengadukan sehingga  larutan  yang  semula  berwarna coklat  berubah  menjadi  jernih.  Larutan ditambahkan VOSO 4 2H 2 O dilanjutkan dengan mengoksidasi  Uranium  (IV)  yang  terbentuk menggunakan larutan standar K 2 Cr 2 O 7 0,0045 M  menjadi  uranium  (VI).    Jumlah  uranium yang  diuji  dapat  diketahui  langsung  dari pencatat  hasil  pada  alat  titrasi  potensimetri tersebut  atau  dapat  dihitung    menggunakan persamaan  berikut [6,7]:
Kadar uranium
(1)
dengan:
V 1 :  Volum  titran  yang  digunakan  untuk pengujian (mL).
N  :  Normalitas  K2Cr2O7  yang  digunakan adalah 0,027 N (N).
K  :  Volum  labu  takar  yang  digunakan  untuk melarutkan bahan/sampel (mL). E  :  Berat  bahan/sampel  yang  dilarutkan (mg).
V 2 :  Volum  larutan  bahan/sampel  yang  diuji (mL).
Langkah pengujian yang sama  diulangi untuk masing-masing larutan uranium yang berbeda tingkat  pengayaannya  dengan    7  kali pengulangan.
Pengujian kandungan unsur jejak pada pelet  UO 2 hasil  sinter  menggunakan  AAS diharapkan  dapat  diperoleh  nilai  secara kuantitaif dengan kepekaan (sensitivitas) dan ketelitian  serta  selektivitas  yang  tinggi. Penyiapan sampel dimulai dengan penimbangan  dan  dilarutkan  menggunakan HNO 3 ,  kemudian    dimasukkan  dalam  labu ukur  dan  volum  ditepatkan  sampai  tanda menggunakan  ABM.  Selanjutnya    dilakukan ekstraksi menggunakan campuran TBP:hexana dengan perbandingan volum 1:1.
Larutan  fase  air  dipisahkan    kemudian dilakukan  pengukuran  kandungan  unsur jejaknya menggunakan spektrofotometer serapan  atom.    Hasil  kandungan  unsur  jejak yang dianalisis dapat langsung diketahui dari keluaran alat AAS tersebut dan dalam satuan ppm  (mg/L).  Apabila  bahan  yang  dianalisis dalam  bentuk  padat  maka  kandungan  unsur jejak  yang  dianalisis    dapat  dihitung menggunakan persamaan  berikut [8-10]:
Kandungan unsur (2)
dengan :
A  :  Kandungan  unsur  data  hasil  keluaran alat (ppm), (µg/mL).
Vs :  Volum  labu  takar  yang  digunakan  untuk menepatkan bahan/sampel (mL).
E  :  Berat bahan/sampel yang dilarutkan (g).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi  mengenai  sidik  jari  bahan nuklir sangat diperlukan dalam forensik nuklir dalam  rangka  mengungkapkan  asal  usul bahan nuklir.  Informasi  tersebut mendukung dalam penyelidikan suatu tindak kriminal yang berhubungan  dengan  bahan  nuklir  dan radioaktif.  Pengujian  ini  telah  memperoleh
= 𝑽 𝟏 × 𝟏𝟏𝟗 × 𝑵 × 𝑲 𝑬 × 𝑽 𝟐 × 𝟏𝟎𝟎 % = 𝐴 × 𝑉 𝑠 𝐸
Karakterisasi Kandungan Uranium dan Unsur Jejak Pelet Sinter UO 2 Untuk Forensik Nuklir (Torowati, Ngatijo, Rahmiati, Deni Mustika, Erilia Yusnitha, Tri Yulianto, Jan Setiawan)
kandungan/kadar  uranium  dalam  pelet  UO 2 hasil  sinter  secara  titrasi  potensiometeri  dan pengujian      kandungan  unsur  jejak  selain uranium menggunakan spektrofotometri serapan atom.
Karakterisiasi seperti pengujian kandungan  uranium  dan  unsur  jejak  dalam pelet  UO 2 hasil  sinter  diperlukan  disamping untuk  keperluan  litbang  fabrikasi  elemen
bakar  nuklir  untuk  reactor  daya  juga  untuk menambah  data  sidik  jari  dalam  basis  data forensik  nuklir  yang  ada  di  PTBBN,  BATAN. Pengujian kandungan uranium telah dilakukan dalam  pelet  UO 2 hasil  sinter  dengan  tingkat pengayaan  dari  2%,  3%,  4%,  5%  dan  pelet UO 2 + Cr 2 O 3 0,4%  hasil  sinter.  Data  hasil pengujian uranium seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil pengujian uranium dalam pelet UO 2 hasil sinter.
No Tingkat pengayaan pelet UO 2 hasil sinter yang diuji  (%)
Hasil rerata kandungan uranium  SD  (%) 1 2,015 88,07  0,60 2 2,992 88,10  0,22 3 3,980 87,48  0,45 4 4,953 88,10  0,70 5 alam + dopan Cr 2 O 3 0,4% 87,94 ± 0,23
Dari  Tabel  1  terlihat  bahwa  hasil pengujian  kandungan  uranium  dalam  pelet UO 2 hasil  sinter  secara  keseluruhan  tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Pada pelet UO 2 dengan pengayaan 2,992% dan 4,953% mempunyai  nilai  yang  sama  yaitu  88,10%. Namun  demikian,  hasil  kandungan  uranium tersebut  menjadi  acuan  bahwa  bahan  yang diuji adalah bahan nuklir berupa UO 2 dengan indikator  memilki  kandungan  uraniumnya >87%[11]. Untuk menajamkan tentang karakteristik/perbedaan  dari  masing-masing bahan  nuklir  UO 2 tersebut  perlu  dilakukan pengujian  lain  seperti  kandungan  unsur  jejak dalam  bahan  nuklir  UO 2 dengan  hasil  uji ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  UO 2 diperkaya tidak mengandung Ag, Al, Ca, Cd, Co,  Pb  dan  Sn.    Unisur-unsur  ini  dapat membedakan  UO 2 diperkaya  dengan  yang tidak  diperkaya.    Namun  disayangkan  untuk membedakan pengayaan dari pelet UO 2 tidak bisa  dibedakan  dari  unsur  pengotor.  Namun dari  beberapa  unsur  tersebut  terlihat  pola untuk  unsur  Cr,  Ni,  dan  Si  pada  pelet  UO 2 dengan  pengayaan  2%  bernilai  lebih  rendah dibandingkan  pada  pengayaan  3%,  begitu juga  pada  pelet  UO 2 dengan  pengayaan  4% bernilai  lebih  rendah  dibandingkan  pada pengayaan 5%.
Spano  dkk  [5]  menyatakan  bahwa unsur Ca, V, Fe, Cr, Co, Ni, Cu, Sr, Zr, Nb, Mo, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Yb, W, Pb, Bi dan Th ada didalam kedua sampel UO 2 alam  dan  diperkaya  3,98%  dengan konsentrasi  0,03 –  3,4  μg/g.  Hasil  pengujian unsur  selain  uranium  dalam  pelet  UO 2 diperkaya 3,98% dan pelet UO 2 alam+ dopan Cr 2 O 3 0,4%  dibandingkan  dengan  hasil
pengujian  yang  dilaporkan  Spano  dkk  [5] dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  hasil pengujian  unsur  untuk  pelet  UO 2 diperkaya 3,98%  memiliki  jumlah  yang  hampir  sama dengan referensi Spano dkk [5] kecuali untuk unsur  Fe,  Pb,  Sn  dan  Zn.  Perbedaan kandungan unsur selain uranium dalam pelet UO 2 diperkaya  3,98%  ini  menunjukkan meskipun  sama-sama  memiliki  pengayaan 3,98%  namun  memiliki  sidik  jari  masing- masing. Adanya  perbedaan  kandungan unsur-unsur dalam UO 2 yang dimiliki PTBBN dengan hasil dari referensi disebabkan antara lain adanya perbedaan proses pengujian, alat analisis  yang  digunakan,  asal  geologi  bahan baku dan sejarah proses menjadi UO 2 . Pelet  UO 2 alam  dengan  tambahan dopan  Cr 2 O 3 0,4%  jika  dibandingkan dengan UO 2 alam  referensi  Spano  dkk  [5]  terdapat perbedaan  jumlah  kandungan  unsur  Cr  yang signifikan karena unsur Cr sengaja ditambahkan  namun  untuk  unsur  yang  lain seperti  Ca,  Fe,  Mo,  Pb  dan  Zn  juga  terlihat perbedaan yang dapat dilihat pada Tabel 4. Dari  perbandingan  pengujian  Tabel  3 dan  Tabel  4,  terlihat  bahwa  unsur  Zn  dapat dijadikan  sebagai  sidik  jari  unsur  jejak  pada pelet  siter  UO 2 di  PTBBN.  Hasil  pengujian unsur  jejak  selain  uranium  dalam    pelet  UO 2 tersebut  akan  sangat  bermanfaat  sebagai informasi  sidik  jari    bahan  nuklir  UO 2 dalam basis data forensik nuklir. Hal ini dikarenakan dapat  membedakan adanya perbedaan tingkat  pengayaan  uranium  dari  bahan  nuklir pelet  UO 2 hasil  sinter.    Kandungan  uranium dan  unsur  jejak  dalam  pelet  UO 2 sinter  yang diperoleh dari pengujian ini dapat menambah data dalam basis data forensik nuklir.
Karakterisasi Kandungan Uranium dan Unsur Jejak Pelet Sinter UO 2 Untuk Forensik Nuklir (Torowati, Ngatijo, Rahmiati, Deni Mustika, Erilia Yusnitha, Tri Yulianto, Jan Setiawan)
Tabel 2.  Hasil pengujian unsur jejak selain uranium dalam pelet UO 2 . No Unsur Hasil pengujian unsur jejak dalam pelet UO 2 dengan basis uranium (µg/g) diperkaya 2,015 % diperkaya 2,992 % diperkaya 3,980% diperkaya 4,953% alam+dopan Cr 2 O 3 0,4% 1 Ag < LD (0,002) < LD (0,002) < LD (0,002) < LD (0,002) 0,197 2 Al < LD (0,002) < LD (0,002) < LD (0,002) < LD (0,002) 46,5186 3 Ca < LD (0,002) < LD (0,002) < LD (0,002) < LD (0,002) 68,5839 4 Cd <LD (0,0003) < LD (0,0003) < LD (0,0003) < LD (0,0003) 0,042 5 Co < LD (0,007) < LD (0,007) < LD (0,007) < LD (0,007) 0,253 6 Cr 3,285±0,011 6,171±1,657 1,864±0,178 12,705±1,093 995,583 7 Fe 48,133±1,814 87,461±4,26 32,073±0,103 12,705±1,093 14,585 8 Mg 9,861±0,843 18,795±0,843 45,516±3,410 8,637±0,662 15,506 9 Mn 0,676±0,047 1,175±0,057 0,395 ±0,062 1,219±0,037 2,063 10 Mo < LD (0,030) 3,583±0,034 1,771±0,216 < LD (0,030) < LD(0,030) 11 Ni 1,175±0,007 4,089±0,599 1,037±0,012 4,057±1,694 6,633 12 Pb < LD (0,001) < LD (0,001) < LD (0,001) < LD (0,001) 0,988 13 Si 22,245±3,636 34,964±3,771 15,223±1,233  57,798±12,145 24,055 14 Sn < LD (0,031) < LD (0,031) < LD (0,031) < LD (0,031) 6,618 15 Zn 2,476±0,484 2,407±0,044  39,873±12,080 69,699±3,606 9,278 16 V < LD (0,050) < LD (0,050) < LD (0,050) < LD (0,050) < LD (0,050)
*LD : limit deteksi
Tabel 3.  Perbandingan hasil pengujian unsur dalam pelet UO 2 diperkaya 3,98% terhadap referensi.
No.  Unsur Hasil pengujian unsur jejak dalam pelet UO 2 dengan basis uranium (µg/g) Diperkaya 3,980% Diperkaya 3,98% [5] 1 Ca < LD (0,002) 0,00589 2 Co < LD (0,007) 0,04097 3 Cr 1,864±0,178 2,71580 4 Fe 32,073±0,103 0,07040 5 Mo 1,771±0,216 1,45341 6 Ni 1,037±0,012 1,05776 7 Pb < LD (0,001) 0,01110 8 Sn < LD (0,031) 0,55353 9 Zn 39,873±12,080 <LD (0,031376) 10 V < LD (0,050) 0,04964
*LD : limit deteksi
Karakterisasi Kandungan Uranium dan Unsur Jejak Pelet Sinter UO 2 Untuk Forensik Nuklir (Torowati, Ngatijo, Rahmiati, Deni Mustika, Erilia Yusnitha, Tri Yulianto, Jan Setiawan)
Tabel 4.  Perbandingan  hasil  pengujian  unsur  dalam  pelet  UO 2 alam+dopan  Cr 2 O 3 0,4% terhadap UO 2 alam referensi.
No.  Unsur Hasil pengujian unsur jejak dalam pelet UO 2 dengan basis uranium (µg/g) alam+dopan Cr 2 O 3 0,4% UO 2 alam [5] 1 Ca 68,584 0,00845 2 Co 0,253 0,07241 3 Cr 995,583 3,46884 4 Fe 14,585 0,07743 5 Mo < LD(0,030) 0,78826 6 Ni 6,633 1,41216 7 Pb 0,988 0,02524 8 Sn 6,618 1,53638 9 Zn 9,278 <LD (0,031376) 10 V < LD (0,050)
*LD : limit deteksi

## SIMPULAN
Hasil  pengujian  kandungan  uranium yang diperoleh kisaran nilainya diantara  87%
sampai 88% sehingga
dapat menginformasikan  bahwa  bahan  tersebut adalah  bahan  nuklir  UO 2 .  Hasil  pengujian kandungan  unsur  jejak  selain  uranium  dapat memberi  informasi tentang  tingkat  pengayaan uranium dari bahan nuklir UO 2 tersebut. Data- data  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  sidik jari bahan nuklir sehingga dapat dimanfaatkan dalam forensik nuklir untuk membantu penyidik dalam  mengindentifikasi  temuan  barang  bukti yang diduga bahan nuklir.  Aspek utama yang menentukan sidik jari UO 2 dari hasil pengujian ini  adalah  adanya  perbedaan    kandungan unsur-unsur  tertentu  (selain    uranium)  dalam UO 2 dengan pengayaan  yang berbeda-beda.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Ibu  Rr.  Ratih  Langenati,  MT  dan seluruh  teman-teman  kendali  kualitas  atas dukungannya  dalam  melakukan  kegiatan hingga  selesainya  makalah  ini.    Kegiatan  ini dapat terlaksana melalui pendanaan anggaran  forensik  nuklir  dan  kegiatan prototipe  bahan  bakar  nuklir  reaktor  daya tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] K.  Lützenkirchen,  M.  Wallenius,  Z. Varga, T. Wiss, A. Knott, A. Nicholl, and K.  Mayer, ”Nuclear  forensics  on uranium fuel pellets ,” Radiochimica Acta , vol. 107, no. 7, pp. 635-643, 2019.
[2] D.  Apriliani, ”Peran  forensik  nuklir dalam  invesigasi  kejadian  keamanan nuklir di Indonesia, ” Prosiding  Seminar
Keselamatan  Nuklir  2014 ,  BAPETEN,
[3] P.  D.  Winastri, dkk.  “Perancangan sistem informasi forensik nuklir, ” Prosiding  Hasil-Hasil  Penelitian  EBN Tahun 2015, PTBBN , BATAN. 2015
[4] B.  Briyatmoko ,  dkk.,    “Identifikasi  dan fingerprint batuan  uranium, ” Prosiding Hasil-Hasil Penelitian EBN Tahun 2015 , PTBBN, BATAN. 2015
[5] T. L. Spano, A. Simonetti, L. Corcoran, P.  A.  Smith,  S.  R.  Lewis,  and  P.C. Burns, “Comparative  chemical  and structural  analyses  of  two  uranium dioxide fuel pellets”, Journal of Nuclear Materials , vol. 518, pp. 149 – 161, 2019.
[6] Torowati, dkk., “Validasi  metode  untuk analisis
kandungan uranium menggunakan   potensiometer   T- 90, ” Prosiding  Seminar  Penelitian  dan Pengelolaan  Perangkat  Nuklir ,  PSTA, Surakarta, 2016
[7] A.  N.  Nelwamondo,  et.  al, “Uranium assay and trace element analysis of the fourth  collaborative  material  exercise samples  by  the  modified  Davies-Gray method and the ICP-MS/OES techniques ,” Journal  of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry , vol. 315, no. 2,
pp.379-394, 2018. [8] Gunandjar, Prinsip Analisis
Spektrofotometri Serapan Atom  (AAFS dan GTA-AAS), Diktat Coaching   AAFS dan GTA-AAS, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, BATAN, 2014
[9] S. Carter, A. S. Fisher, M. W. Hinds, S. Lancaster,  and  J.  Marshall, “Atomic spectrometry update. Review of advances  in  the  analysis  of  metals, chemicals  and  materials ,” Journal  of Analytical Atomic Spectrometry, vol. 28, no. 12, pp.1814-1869, 2013.
Karakterisasi Kandungan Uranium dan Unsur Jejak Pelet Sinter UO 2 Untuk Forensik Nuklir (Torowati, Ngatijo, Rahmiati, Deni Mustika, Erilia Yusnitha, Tri Yulianto, Jan Setiawan)
[10]  A. L. Souza, M. E. B. Cotrim, and M. A. F. Pires, “An overview of spectrometric techniques  and  sample  preparation  for the  determination  of  impurities  in uranium nuclear fuel grade ,”
Microchemical Journal , vol. 106,
pp.194-201, 2013.
[11]  Torowati,  dkk, “Pelaksanaan  kendali kualitas  bahan  bakar  nuklir  dan pengembangan metode analisis ”. In Prosiding Seminar Hasil-hasil Penelitian  EBN  Tahun  2017 ,  PTBBN- BATAN, pp. 104-115, 2017.